426 (30) 



A. T. K U P F F E R. 



musste auch soviel wie môglich dieselbe Beschaffenbeit baben: denn die Hârte des Metalls, welche 

 durch die Beaibeitung hervorgebracbt wird, bat einen sebr grossen Einfluss auf jenen Reduc- 

 tionscoefficienten. Icb sucbte dièse Gleicbraâssigkeit dadurcb zu erreicben, dass icb die Drâtbe, 

 die icb verglicb, beide stark gliibte, wodurcb sie beide sebr weicb wurden, und so wobl ziem- 

 licb genau dieselbe Bescbaffeubeit erbiellen. Beide Drâtbe waren von rotbem Kupfer und von 

 gleicber Lange; der eine batte einen Radius von 0,1 1776 eines Zolles, der andere einen Halb- 

 messer von 0,07674. 



Der erste gab: xp = 0,002033 



Der andere: xp /y = 0,001 372 



Dièse Wertbe verbalten sicb zu einander wie die Werlbe von p *). Die Ricbtigkeit des 

 Coefficienten ist also durcb dièse Versucbe bewiesen. 



Aebnlicbe Versucbe wurden mit einem Stabldralb angestellt. Icb halte es fiir iiberflussig, 

 dièse Versucbe bier mit derselben Ausfiibrlicbkeit anzugeben ; icb babe im Vorbergebenden 

 nur zeigen woUen, welcber Genauigkeit dieser Gegenstand fâbig ist, und wie sebr das Haupt- 

 resultat dieser Versucbe, von denen sogleicb die Rede sein wird, begriindet ist. Der Stabldralb 

 batte einen Radius von 0,072203 des engl. ZoUs; er gab: 



X = 0,007122 



Dieser Wertb ist von dem vorbergebenden fur das Kupfer ausserordentlicb verscbieden. 

 Man sieht bieraus deutlicb, dass der Widersland der Luft nicbt daran Scbuld sein kann, dass 

 die Scbwingungen nicbt isocbron sind, sondern dass eine in der individuellen Natur jedes Me- 

 talls begriindete Eigenscbafl derselben die Ursacbe davon sein muss. Es scbeiht, dass sicb die 

 kleinsten Tbeilcben der Metalle bis zu einem gewissen Grade ûbereinander wegscbieben kôn- 

 nen, so wie die Flûssigkeiten ; desbalb scblage icb vor, den Coefûcienten x den Fliissigkeits- 

 coefficient der Metalle zu nennen, indera man die Metalle, bei denen dieser Coefficient sebr 

 gross ist, mit sebr dicken Flûssigkeiten vergleicben kann. Man siebt leicbt ein, dass dièse Ei- 

 genscbafl der Metalle einen bedeulenden Einfluss auf die Dauer ibrer Drehungsscbwingungen 

 ausiiben muss; Drâlbe, die dièse Eigenscbaft in einem bohen Grade besilzen, mûssen verbâlt- 

 nissmâssig langsamer scbwingen, wenn sie sicb drebend scbwingen, als wenn sie solcbe 

 Scbwingungen ausfûbren, wo die Metallfibern sicb bloss wecbselseitig ausdebnen und zusam- 

 menzieben obne ûber einander wegzuglitscben, wie z. B. bei den Transversalscbwingungen ; 

 dièse Metalle miissen also einen sebr verscbiedenen Elasticitâtscoefficienlen geben, je nacbdem 

 man denselben durcb Torsiousscbwingungen, oder durcb Transversalscbwingungen bestimmt; 



*) Der erste dieser Werthe giebt : 



X = 0,2365 



der zweite: 



X = 0,2450 



Man sieht, um wieviel der Werth von x bei dem gegliihten Eupferdratb grosser ist, als beim ungegliibten. 



